BEREIDING VAN ZWAVELZUUR VOLGENS DE GONTACT-METMODE. ‘247 
nutte kon maken om de door koude gezuiverde gassen vóór te 
warmen. De contact-oven is daarop ingericht. Deze bestaat in hoofd- 
zaak uit een bundel van verticale ijzeren buizen, waarin doorboorde 
platen , waarop in dunne lagen geplatineerd asbest is uitgebreid. Er 
is veel zorg voor gedragen , dat de gassen niet langs de wanden 
kunnen opstijgen , maar gedwongen worden uitsluitend het asbest 
door te gaan , dat slechts zeer geringen weerstand mag bieden. Deze 
moet in alle buizen gelijk zijn , zoodat de gasstroom zich gelijk- 
matig over alle buizen verdeelt. 
Knietsch heeft uitvoerige proeven genomen over den invloed van 
de temperatuur , de stroomsnelheid en de samenstelling van ’t gas 
op de volledigheid der omzetting. 
Men denke zich allereerst een gasmengsel , waarin , behalve stikstof, 
de twee reageerende gassen, zwaveligzuur en zuurstof, in de ver- 
houding 2 ; 1 voorkomen , dus juist in die , waarin zij zich verbinden. 
De omzetting is dan nooit volledig, doch een maximum van 80 — 90 
pet., al naar de stroomsterkte , heeft men bij 430^ C. Niet veel 
anders is de uitkomst met een mengsel van 2 vol. zuiver zwavel- 
dioxyde en 1 vol. zuurstof. 
Neemt men daarentegen, hetzij de zuurstof, hetzij het zwavelig- 
zuur in overmate, dan kan, door invloed van de massa waarin ’t 
eene bestanddeel optreedt , het andere geheel uit het mengsel ver- 
dwenen , aangezien het gedwongen wordt zich met een overeenkomstig 
deel van het in overmate aanwezig gas tot zwaveltrioxyde te ver- 
binden. Wil men dus zwaveligzuur in een gasmengsel totaal tot 
trioxyde door het contact-proces oxydeeren, dan heeft men te zorgen 
dat de zuurstof flink in overmate is, terwijl men zich om de stikstof 
niet behoeft te bekommeren. 
Beschouwen wij thans het gas van de boven reeds opgegevene 
samenstelling (7 pet. SOg; 10 pet. O; 83 pet. N) , afkomstig uit de 
ijzerkies-ovens. Reeds als men dit door een ledige, gelijkmatig verhitte 
porseleinen buis laat stroomen , heeft bij bepaalde temperaturen eenige 
reactie plaats: 12 pet. SOg bij 400^, maximum 30 pet. bij 600*^ C. 
Doch als men nu in de tweede helft der porseleinen buis 5 — 10 
gram geplatineerd asbest brengt, gram platina bevattend, terwijl 
men de eerste helft der buis, als vóórwarmer van het gas, leeg laat, 
dan zal het doorgaande mengsel reeds even boven de 200® C. sporen 
van zwavelzuur-trioxyde leveren. Met het klimmen der temperatuur 
